EL REAL DEL MONTE. 87 



bien establecido podría dar resultados mecánicos muy superiores á los obte- 

 nidos con los 14 con que cuenta la hacienda en la actualidad. 



Habiéndose tratado de una manera extensa la marcha del beneficio de pa- 

 tio en el Boletín relativo al Mineral de Pachuca, así como las reacciones á 

 que da lugar el procedimiento de Bartolomé de Medina, sólo pondremos los 

 resultados finales que se obtienen en las haciendas de Regla y de Sánchez. 



La duración del beneficio es por término medio de 30 días. 



La pérdida de azogue varía de 175 á 180 por ciento de la plata extraída. 



El rendimiento en plata se estima en un 90 por ciento. 



Hay que advertir que estando formado el fondo de los arrastres con frag- 

 mentos de las columnas basálticas de la hermosa cañada de Regla y siendo 

 el mismo material el de las voladoras, la proporción de materia inerte intro- 

 ducida por el desgaste de los arrastres es muy fuerte; según el Sr. D. Manuel 

 M. Contreras varía entre 18 y 24 por ciento del peso de la carga molida. 



Para calcular el rendimiento, acostumbran en las haciendas de Regla y 

 Sánchez (como también en San Miguel y San Antonio), tomar como término 

 de comparación para las liquidaciones la ley de las lamas; de manera que la 

 pérdida que acusan está afectada de un error correspondiente al aumento de 

 materia inerte; refiriendo la pérdida de plata á la ley dosimástica del mine- 

 ral antes de molerse, se eleva hasta á un 20 por ciento. 



En efecto, la ley de los minerales que se beneficiaban cuando hicimos nues- 

 tra visita á las haciendas variaba entre 0™^-66 y l^^-OO; tomando por término 

 medio 0™^-83 y suponiendo que el aumento ocasionado por el desgaste de las 

 voladoras y los fondos de los arrastres sea sólo de 18 por ciento, la ley de 

 las lamas resultará de 0™^-7061. La pérdida de 8 por ciento estimada sobre 

 esta ley como se hace en las haciendas, será de 0™=0565, de manera que esta 

 pérdida agregada á la primera, que es de 0™sl271, da como pérdida total 

 0™^-1836 que equivalen á un 22 por ciento de la ley dosimástica del mineral 

 antes de molerse. 



La ley de los residuos varía según nos informaron entre 0"'^-133 y 0™^-166, 

 siendo muy frecuente el caso de que sea de 0™°150, refiriendo esta pérdida á 

 la ley dosimástica del mineral granceado, resulta que el rendimiento acusado 

 por el ensaye de residuos se eleva á un 82 por ciento, lo que equivale á una 

 pérdida de un 18 por ciento de plata. (Como la observación anterior acusa 

 una pérdida de 22 por ciento, si tomamos el promedio de ambas nos resulta 

 un 20 por ciento como habíamos indicado.) A éste hay que agregar la pérdi- 

 da ocasionada por la fundición y afinación de la plata, que naturalmente no 

 se puede comprender en la que acusa el ensaye de los residuos; como esta 

 pérdida la estiman en 1 por ciento, resulta que añadiéndola á la que da el 

 ensaye de los residuos, la pérdida será de 19 por ciento. La observación 

 anterior nos indicaba 22 por ciento, tomando el promedio resulta un poco más 

 del 20 por ciento que habíamos fijado al principio. 



